126 



K. Busz, Ueber Kainit von Staßfurt 



a : b : c == 0,59304 : 1 : 0,69758 1 



= 0,59356 : 1 : 0,694003 (Hessenberg) 



= 0,59678 : 1 : 0,69454 (Des Cloizeaux an künstlichen Kristallen). 



Wegen der Zuverlässigkeit obiger Messungen glaube ich, 

 daß die von mir berechneten Werte, wenigstens für die natür- 

 lichen Kristalle, die genaueren sind. 



In der folgenden Tabelle seien nur noch die berechneten 

 Winkel der Formen mit der Basis neben den gemessenen an- 

 gegeben : 



112 





34°21'48" 



gemessen 34° 22'* 



223 





42 21 21 



42 9 * 



111 





53 57 1 



53 51 * 



332 





64 0 41 



64 — 



221 





69 55 0 



69 55 :;: 



203 





38 6 11 



38 — 



201 





66 58 15 



67 — 



011 





34 20 37 



34 30 



043 





42 55 35 



43 — 



021 





54 22 6 



54 17 * 



083 





61 44 20 



62 — 



041 





70 17 — 



70 17 * 



071 





78 25 35 



78 30 



Die mit * bezeichneten Werte sind die mit Hilfe des 

 Reflexionsgoniometers erhaltenen. 



Die Flächen aller Formen waren so groß ausgebildet, daß 

 man leicht mit dem Anlegegoniometer arbeiten konnte, daher 

 dann auch die befriedigende Übereinstimmung mit den be- 

 rechneten Werten. 



Die ausgezeichnet klare Beschaffenheit der Kristalle ver- 

 anlaßte mich, Versuche zu machen zur Bestimmung der Haupt- 

 lichtbrechungsquotienten, worüber sich in der Literatur bisher 

 keine genaueren Angaben finden. Es war nun gar nicht 

 schwierig, geeignete orientierte Prismen mit polierten Flächen 

 herzustellen, aber es stellte sich als unmöglich heraus, in Luft 



1 BÜCKING bezieht die Formen auf ein Achsenverhältnis mit der 

 doppelt so großen Vertikalachse. 



